734 



Wiamuth 91,26 



Schwefel 3,53 



Sauerstoff 5,21 



100,00 

 Die Substanz ist demnach ein Oxysulphuret von Wismuth ^^ 

 2. Rezbanyit. Name nach dem Fundorte Rexbanya. Das untersuchte 

 Muster-Stück, eine Faust-grosse Nieren-förmige Masse, zeigte sich äusserlich 

 stark oxydirt und in ein Gemenge von Blei -Vitriol und Wismuth-Ocker um- 

 gewandelt. Im Innern der Masse w^ar das Erz noch ganz frisch, Blei-grau, 

 an der Luft ziemlich rasch mit schwärzlicher Farbe anlaufend. Metall-Glanz. 

 Bruch dicht, zum versteckt fein-körnigen sich neigend. Härte = 2,5. Eigen- 

 schwere = 6,21. Vor dem Löthrohr in der oiTenen Röhre viel schweflige 

 Säure und eine geringe Menge eines Beschlags gebend, der beim Erhitzen 

 zu Tropfen schmilzt *"'. Auf Kohle mit Soda geschmolzen reduzirt sich das 

 Erz leicht zu einer Legirung, die hauptsächlich aus Wismuth und Blei besteht. 

 Wenn man diese Legirung auf der Kapelle abtreibt, so bleibt ein nicht un- 

 beträchtliches Silber-Korn. In Chlor-Gas erhitzt verdampft Wismuth-Chlorid 

 und Chlor-Schwefel und zurück bleibt Chlor-Blei, Kupfer-Chlorid und Chlor- 

 Silber. Die flüchtigen Chloride wurden in verdünnter Salzsäure aufgefangen. 

 Es bildete sich eine klare Lösung, die beim Sättigen mit schwefliger Säure 

 keine Spur von Tellur zu erkennen gab. Beim Glühen des Erzes in Wasser- 

 stoff-Gas bildete sich Wasser und schw^eflige Säure. Erst zuletzt trat 

 Schwefel -Wasserstoff auf. In der Glas -Kugel blieb ein Schwefel -haltiges 

 Metall zurück. Als Resultat der Analyse dieses Rezbanyits und eines Nadel- 

 Erzes von Beresowsk erhielt man: 



2. Rezbanyit 3. Nadel-Erz 



Wismuth 38,38 Wismuth 34,87 



Blei 36,01 Blei 36,31 



Kupfer 4,22 Kupfer 10,97 



Silber 1,93 Nickel 0,36 



Schwefel ...... 11,93 Schwefel 16,50 



Sauerstoff 7,14 Gold 0,09 



99,61 99,00 



Das Gold gehört nicht zur Mischung des Minerals, sondern ist demselben 

 mechanisch beigemengt. Ganz ähnliche Resultate hatte früher Frick erhalten. 



* Eine solche Verbindung ist leicht darzustellen , wenn man ein Gemenge von Wis- 

 muthoxyd und Schwefel in einer Retorte bis zum schwachen Glühen erhitzt , wobei sich 

 dasselbe schwärzt. Es entsteht anfänglich viel schweflige Säure , zuletzt verflüchtigt sich 

 der überschüssige Schwefel. In der Retorte bleibt eine zusammen-gesinterte graue schwach 

 Metall-glänzende Masse; sie ist zerreiblich zum grauen Pulver, das unter dem Polir-Stahle 

 starken Metall - Glanz annimmt , aber kein metallisches Wismuth enthält. Eigenschwere 

 = 6,31. Bei starkem Glühen entwickelt das Oxysulphuret von Neuem schweflige Säure; 

 dabei scheiden sich Kügelchen von metallischem "Wismuth aus und die Verbindung wird 

 gestört. 



** Diese Reaktion würde auf einen Tellur-Gehalt deuten , von dem aber auf anderem 

 Wege keine Spur zu finden war. Dieselbe Reaktion gibt auch das Nadelerz, welches jedoch 

 ebenfalls kein Tellur enthält. 



